LK-99

LK-99是一种灰黑色，潜在而未经证实的常压室温超导体材料。其所带有的六方晶体结构是由铅磷灰石稍加修饰而得，据称可在400K以下作为超导体。韩国科学技术研究院的李石培（이석배，Sukbae Lee）、金智勋（김지훈，Ji-Hoon Kim）等人最先组成了团队研究该材料。纯铅磷灰石是绝缘体，但据李石培等人称形成LK-99的铜掺杂铅磷灰石是超导体，或者在更高温度下是金属。

LK-99的化学成分约为Pb9Cu1(PO4)6O，与纯铅磷灰石 (Pb10(PO4)6O)相比，有大约四分之一的Pb2+被Cu2+离子取代。研究者称利用Cu2+离子（87皮米）部分替代133皮米的Pb2+离子可以使材料体积减少0.48%，从而在材料内部产生内应力。

<image>

据称，该内部应力会在磷酸盐(PO43−)内的Pb(I)和氧之间产生异质结量子阱，从而产生超导量子阱 (SQW)。据李石培等人称，当使用化学气相沉积将LK-99应用于非磁性铜样品时，LK-99表现出完全抗磁性（迈斯纳效应）。

## 合成

李、金等人所示合成LK-99材料的方法如下：

通过将氧化铅 (II)（PbO）和硫酸铅 (II)（Pb(SO4)）粉末以1:1摩尔比混合混合，然后在725C下加热24小时制得黄铅矿。

PbO + Pb(SO4) → Pb2(SO4)O

磷化亚铜（Cu3P）是通过将铜（Cu）和磷（P）粉末在密封管中在 10 -3托真空下度混合并以550C加热48小时制得

Cu + P → Cu3P

将制得的黄铅矿和磷化亚铜晶体研磨成粉末，以1:1摩尔比混合，置于真空度为10-3托的密封管中，在925C加热5至20小时，得到LK-99。此过程中，硫酸根以单质硫的形式离去。

Pb2(SO4)O + Cu3P → Pb10-xCux(PO4)6O + S↑，其中（0.910-xCux(P(O1-ySy)4)6O1-zSz）在常温常压下表现出超导特性，是II型超导体，与LK-99的化学式不同。

随着量子能源研究所发布PCPOSOS，LK-99这个名字预计将不再使用。权英远对他声称开发的室温超导体使用临时名称“K직지”，化学式与 LK-99 相同。

## 复现尝试

2023年7月论文发布后，全世界各地的实验室开始尝试对该实验进行复现。

截至2023年9月中，该实验尚未完全成功复现。

图例: 成功 部分成功或未正式发表 wheat 失败

科研院所或团队｜地区｜状态｜结果｜报导｜备注

华中科技大学｜中国大陆｜初步结果｜首次验证成功合成可半悬浮的LK-99晶体。样品电阻在387K处发生跳变，但是不会降为零，整体电阻仍然呈半导性，认为可能存在杂质影响。｜博士后武浩、博士生杨丽、常海欣教授。影片：哔哩哔哩、哔哩哔哩（后续）预印本： arXiv1 arXiv2 （在之后与中国科学院中国科学院过程工程研究所、华南理工大学等有进一步研究）

北京航空航天大学材料科学与工程学院｜初步结果｜样品没有观察到悬浮或抗磁性，表现出类似半导体的行为。｜预印本： arXiv 正刊： Adv. Funct. Mater.

东南大学物理学院量子材料与器件教育部重点实验室｜初步结果｜观察到LK-99样品中出现了四种不同类型的电阻率行为：类半导体行为：随着温度降低，电阻率减小。电阻率逐渐降低：达到一个异常小的值，低于测量设备的分辨率极限。电阻率突然下降：电阻率在约250K时突然下降到一个较低值。电阻率线性降低：电阻率几乎线性降低，并在约7K时发生一个转变（可能与铅有关）。通过对样品的结构进行分析，并提出了一个电流渗流模型，解释观察到的特殊电阻率行为。然而，在磁化测量中没有观察到迈斯纳效应，因此尚未证实LK-99具有超导性。｜侯强、魏伟、周鑫、孙悦教授、施智祥教授。影片：哔哩哔哩 预印本： arXiv、 arXiv2 正刊： Matter

曲阜师范大学高压科学研究团队｜初步结果｜部分颗粒有抗磁性，半悬浮。进行四引线法测量，显示该颗粒几乎不导电。｜知乎：科研农民工的回答、 LK-99材料尝试复现

中国科学技术大学｜初步结果｜表现出抗磁性，半悬浮。｜知乎：半导体与物理的回答

上海大学｜初步结果｜将制备的LK-99晶体研磨至粉末状，进行了磁化率测定实验。没有观察到抗磁性。｜博士研究生朱萍向媒体介绍。

北京大学、中国科学院大学等｜初步结果｜预印本： arXiv 正刊： Sci. China: Phys. Mech. Astron.

中国科学院北京凝聚态物理国家实验室和物理研究所｜得出结论｜预印本： arXiv

中国科学院大学物理科学学院及物理研究所北京凝聚态物理国家实验室、武汉大学物理技术学院和松山湖材料实验室｜初步结果｜预印本： arXiv 正刊： Phys. Rev. Mater.

南京大学｜初步结果｜电阻率测量显示LK-99是一种半导体，没有超导性的迹象。磁化率测量显示LK-99具有一般的铁磁信号和微弱的超顺磁背景，观察到半悬浮。许多LK-99样品颗粒与钕铁硼磁铁产生明显的相互作用。｜ ｜闻海虎教授表示其学生在重复实验。预印本： arXiv 正刊： Sci. China: Phys. Mech. Astron.

北京师范大学物理系、山东师范大学物理与电子学院和多尺度自旋物理教育部重点实验室｜初步结果｜LK-99样本引起了从半导体到半金属的转变。观测结果与东南大学在arXiv上发布的LK-99输运性质相一致。｜预印本： arXiv

北京大学物理学院国际量子材料中心、量子物质协同创新中心和合肥国家实验室｜初步结果｜在室温下，一些小样品在磁铁的作用下表现出半悬浮行为。磁化率测量结果显示，在半悬浮和非悬浮样品中同时存在软铁磁和抗磁信号。电输运测量显示，生长的LK-99样品包括半悬浮和非悬浮样品，表现出随着温度降低而电阻率增加的绝缘行为。｜预印本： arXiv

中南大学、华南理工大学和电子科技大学｜初步结果｜预印本： arXiv

中国科学院过程工程研究所、华南理工大学、北京2060科技有限公司、华中科技大学、福州大学、东海大学和北京科技大学｜中国大陆和日本｜初步结果｜预印本： arXiv

印度国家物理实验室｜印度｜重启实验｜半悬浮，似乎有磁通钉扎效应，具有复杂磁性，观测结果为非超导体。但又表示如果没有超导性，样本在FC和ZCF磁化测量中的分岔是无法解释的。（在其后与贾瓦哈拉尔尼赫鲁大学的研究中得出结论）｜预印本： arXiv1、 arXiv2 Facebook： @Awana Vps Youtube： CMMP Dept Seminar on 16/08/2023 正刊： Supercond. Sci. Technol.

印度理工学院化学系、贾瓦哈拉尔尼赫鲁大学物理科学学院和印度科学教育与研究学院｜初步结果｜样品表现出的绝缘性质及缺乏抗磁性。镍掺杂的LK-99表现出顺磁性质。（在其后与印度国家物理实验室的研究中得出结论）｜预印本： arXiv

印度国家物理实验室和贾瓦哈拉尔尼赫鲁大学｜得出结论｜样品中有1.5%的Cu2S作为杂质相。在约380 K附近观察到了一个电阻性转变，可能对应于Cu2S的结构转变。在室温下，I-V特性中没有超导到正常态的转变的证据。磁化率测量显示出线性的抗磁行为，不能与超导态相关联。霍尔测量提供了通过Cu取代的孔掺杂的证据。没有发现存在室温环境压力超导性的证据。｜预印本： arXiv

阿贡国家实验室｜美国｜初步结果｜没有观察到样品悬浮｜Michael Norman表示，阿贡和其他地方的研究人员已经在尝试重复该实验。

Varda航天工业、南加州大学｜初步结果｜似乎由于铁污染，导致合成出的样品有半悬浮现象。｜Varda机器人工程师Andrew McCarlip合成。样品将会在合成后由南加州大学进行分析。Twitter： @andrewmccalip、影片

休斯顿大学｜初步结果｜再现了电磁测量中的所有异常情况。发现这些异常现象与样品中 Cu2S 杂质的结构转变有关，而不是与超导性有关。｜预印本： arXiv

俄罗斯科学院基因生物学研究所和莫斯科工程物理学院｜俄罗斯｜未发表｜照片显示样本悬浮在玻璃管中，可能具有很强的抗磁力。｜初级研究员 Iris Alexandra样本由莫斯科工程物理学院进行分析。Twitter： @iris_IGB

列别捷夫物理研究所｜初步结果｜X射线衍射证实样品与韩国原团队制备的样品一致。合成了两个样品：一个按照预印本进行合成，另一个则修正了化学计量。按照预印本合成的样品含有大量绿色玻璃相，为了进一步实验，已将玻璃相去除。未观察到反磁性。使用四点探针方法未观察到零电阻，测得的电阻较高。随着温度降低，电阻增加。被采访的研究人员将该样品与用于绝缘子的陶瓷进行了比较。

国立台湾大学物理学系高温超导物理与元件应用实验室｜台湾｜得出结论｜X射线衍射证实样品与韩国原团队制备的样品一致。实验样品具有反磁性，但未发现有超导现象。通过氨溶液去除Cu2S后，LK-99仍表现为抗磁性半导体特性，因此不适合被视为室温超导体。｜高温超导物理与元件应用实验室的王立民教授与泛科学频道于Youtube联合直播。直播： Youtube1、 Youtube2、 Youtube3 预印本： arXiv

查理大学凝聚态物理系｜捷克｜正在分析｜暂无｜Twitter： @CondMatfyz 数据： Github

曼彻斯特大学｜初步结果｜在 LK-99 样品中没有观察到任何超导特征。｜预印本： arXiv

德累斯顿工业大学和马克斯·普朗克固态研究所｜德国｜初步结果｜未能制备出超导相，只得到了多相样品。在"LK-99"相中未检测到铜元素，或仅有微量存在。一些深灰色薄片样品表现出半悬浮。在测量温度范围2-325 K内，样品呈现出反磁性行为，但在2 K时表现出微弱的软铁磁行为，其源由尚不清楚。｜预印本： arXiv

多诺斯蒂亚国际物理中心、普林斯顿大学物理系和化学系、马克斯普朗克固体化学物理研究所、俄勒冈大学化学与生物化学系和巴斯克科学基金会｜德国、美国和｜得出结论｜X射线衍射表明样品与韩国原团队制备的样品一致。测试了 4 种不同的铜掺杂，发现样品具有磁性而不是超导性。对LK-99样品进行综合分析以及理论分析，结果显示这是一种不具备高温超导性的多相材料。｜预印本： arXiv

首尔大学、汉阳大学、釜山大学、浦项工科大学等多家韩国大学以及机构｜大韩民国｜四个独立研究机构均没有发现超导特性｜根据韩国超导低温学会在2023年8月31号表示：制出包括单晶体等多种形态的大量样品，存在电阻急剧变化的情况(该验证机构认为并非由于超导性导致)，但是电阻率依然在103Ω·cm水平，更加接近绝缘体而不是导体，磁化率测量数据也显示出与超导体不同的特性。

蔚山大学｜未发表｜通过分子束外延生长了LK-99薄膜，分别调整了Pb和Cu的比例。使用反射高能电子衍射（RHEED）监测生长过程。使用了能量色散X射线光谱仪（EDS）进行了分析，以确定样品的化学组成。观察到在生长后暴露在空气中时电阻增加。在真空条件下（1 X 10-2 Torr）下，电阻减小。观察到温度依赖电阻中的异常跳变。

马克斯·普朗克固态研究所和万隆理工学院数学与自然科学学院｜印度尼西亚和德国｜得出结论｜预印本： arXiv

### 理论研究

在最初的论文中，LK-99中超导性潜在机制的理论解释是不完整的。其他实验室的分析增加了更多的模拟和从第一性原理出发对电子属性材料的理论评估。

科研院所或团队｜地区｜结果｜报导｜备注

中国科学院沈阳材料科学国家实验室｜中国｜LK-99及其他变体的电子结构的第一性原理研究。｜预印本： arXiv

劳伦斯伯克利国家实验室｜美国｜经过密度泛函理论计算，认为存在能够产生超导现象的电子结构，源于引入Cu而使晶格常数略有减小的结构变化。｜预印本： arXiv

维也纳工业大学和西北大学｜和中国｜电子结构的密度泛函理论计算显示在掺杂时可能会支持超导性。该理论认为，如果没有超导性，就不会出现抗磁性。｜预印本： arXiv 正刊： PHYSICAL REVIEW B

科罗拉多大学波德分校、国家可再生能源实验室和伦敦国王学院｜美国和英国｜密度泛函理论分析得出了类似的结果。推测无论 LK-99 的实现情况如何，这一类材料（铜-氧的弱相互作用，同时最小化杂化）都有望实现高Tc超导。｜预印本： arXiv

智利大学理学院物理系和纳米科学与纳米技术发展中心｜智利｜使用密度泛函理论计算来阐明LK-99电子结构的一些关键特征，发现平带中存在较大的电子声子耦合。｜预印本： arXiv

钦奈理工学院、印度理工学院和圆周理论物理研究所｜印度和加拿大｜提出了LK-99的超导机制，认为LK-99中的铜链充当莫特绝缘体，并与周围的绝缘元素相互作用。｜预印本： arXiv

加利福尼亚大学尔湾分校和多伦多大学｜美国和加拿大｜提出了一个最小紧束缚模型，该模型再现了 LK-99 平带的主要特征，并为关于假定超导序参量对称性的讨论提供了讯息。｜预印本： arXiv

西班牙能源、环境与技术研究中心、亚美尼亚国家科学院物理研究所、查普曼大学量子研究所高级物理实验室｜、亚美尼亚和美国｜通过提供Pb薄膜的实验数据，指出LK-99很可能是超导相和绝缘相共存的异相化合物，需要更为仔细地重新检查以确认其室温超导性。｜预印本： arXiv

韩国科学技术院和约翰霍普金斯大学｜大韩民国和美国｜提出一个双轨道T-J模型来描述LK-99，使用玻色子平均场理论发现一个s波超导配对。但该模型预测的临界温度较低，要解释实验需要新的机制来增大跃迁矩阵元。｜预印本： arXiv

捷克科学院物理研究所｜捷克｜讨论了铜掺杂对磷酸铅磷灰石晶体的电荷密度波引起的对称性破缺相变，即晶体同时有金属特性、极性和手性的特殊结构。这种特殊结构可能与晶体的超导性质有关。｜预印本： arXiv

兰州大学磁学与磁性材料教育部重点实验室｜中国｜用第一性原理计算研究了LK-99的电子结构，发现铜掺杂原子与1/4占据的O1原子之间的杂化决定了LK-99的超导性。通过理论提出了改善超导性的可能方法。｜预印本： arXiv

厦门大学物理系、爱荷华州立大学物理系和美国能源部埃姆斯国家实验室｜中国和美国｜利用第一性原理计算分析了铜掺杂磷酸铅磷灰石晶体的电子结构和磁性质，发现铜掺杂导致费米面附近出现局域的分子型Cu-O带，形成具有强烈磁性不稳定性的Cu-O簇，这些簇之间没有长程磁序，呈现出类似自旋玻璃的行为。｜预印本： arXiv

日本理化学研究所RIKEN突发物质科学中心、加州大学伯克利分校物理系｜日本和美国｜构建并分析了空间群的紧束缚模型，使用模型捕获了最近提出的具有对称强制能带交叉、窄能带和范霍夫奇点的材料能带结构的关键特征，并揭示了理论的拓扑和几何特性。｜预印本： arXiv

西北大学（西安）、维也纳工业大学、伦敦国王学院｜中国、英国｜使用二带和五带模型提供了从头推导出的紧束缚参数。认为 LK-99 为莫特或电荷转移绝缘体。同时提议掺杂对于进一步试验改进的可能性。｜预印本： arXiv

俄罗斯科学院、乌拉尔联邦大学、斯科尔科沃科学技术学院、莫斯科物理技术学院｜俄罗斯｜在离散傅里叶变换和动态平均场理论方法的框架下研究了晶体的电子结构以及相关效应。认为结构中的不规则性非常重要。此外，不能假设LK-99为简单莫铽或电荷转移绝缘体。提出电子掺杂对于将化学计量的 Pb9Cu(PO4)6O 转变为导电状态是必要的。｜预印本： arXiv

雅盖隆大学理论物理研究所｜波兰｜探讨了三角晶格拓扑超导体在存在键的无序扰动情况下的一些特殊电子态特性,特别提出了超导现象仅在特定载流子浓度范围出现,拓扑结构稳定性依赖于无序度,以及仅在特定参数范围才能实现室温超导等结论。｜预印本： arXiv

中国科学院物理研究所、中国人民大学物理系、宁波大学物理科学与技术学院物理系、北京师范大学物理系及高等量子研究中心和曲阜师范大学物理工程学院｜中国｜通过第一性原理计算探讨了Cu掺杂所致的PbPO化合物电子结构变化,提出Cu的掺杂位置和引入的3d轨道自旋极化对其性质的重要影响,解释了LK-99的电子结构以及半导体基态性质。｜预印本： arXiv

南方科技大学物理系和弗里堡大学物理系｜中国和瑞士｜计算表明LK-99的强相关电子结构难以解释其钻磁性和高温超导性能,提示这可能来源于不同化学计量比的组分。｜预印本： arXiv

麻省理工学院物理系和加州大学物理系｜美国｜提出了一个有效模型来描述铜取代铅磷灰石的低能态物理,指出了铜和氧轨道能级相近可能导致金属-绝缘体转变。｜预印本： arXiv

俄罗斯科学院科拉科学中心纳米材料研究中心和圣彼得堡国立大学地球科学研究所晶体学系｜俄罗斯｜对LK-99的晶体结构进行XRD重检，认为其属三方晶系P-3空间群,c轴长加倍,引起Pb1位点分裂,结构失配传导至Pb-PO4框架,与标准磷灰石结构不同。｜预印本： arXiv

昆明理工大学理学院物理与工程科学研究所｜中国｜关于Pb9Cu(PO4)6O的第一性原理计算结果表明,考虑自旋轨道耦合后其为间接带隙半导体,电子掺杂后具有极窄的平带,这与仅考虑无自旋轨道耦合的金属状态计算结果不同。｜预印本： arXiv

马克斯·普朗克固体化学物理研究所、田纳西大学物理与天文学系和电气工程与计算机科学系｜美国和德国｜利用密度泛函理论计算发现,铜掺杂磷酸钒氧Pb9CuP6O25中的Cu原子形成三角格子,与O原子形成霍金斯结构,考虑到强关联效应后计算发现其存在电荷转移绝缘状态,这有助于解释其潜在的高温超导性质。｜预印本： arXiv

北京大学物理学院技术物理系核物理与技术国家重点实验室｜中国｜用第一性原理计算了LK-99及其母体化合物的电子结构、声子动力学和电导率。结果表明,铅氢磷灰石为绝缘体,而LK-99为半金属。LK-99的电导率存在两个极值点,400K以上C轴电导率明显增大。但两种化合物的声子都存在动力学不稳定性。｜预印本： arXiv

伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校｜美国｜合成的多晶材料中含有明显的Cu2S相。Cu2S在104°C会出现相变,导致电阻率和比热容出现突变。LK-99也表现出类似的温度诱导相变。为了明确验证LK-99的超导性质,必须在不含Cu2S的条件下合成LK-99。｜预印本： arXiv

里约热内卢天主教大学物理系｜巴西｜LK-99的正常态存在独特的各向异性量子几何性质,可能与其磁性和超导机制相关。基于对Pb-Cu晶格的模型计算,发现贝利曲率和量子度规在扁平带跨越费米面处存在规律模式。曲率贡献的净轨道磁化为零,提示磁性来源不同。量子度规提示可能存在各向异性超流体刚度。｜预印本： arXiv

多诺斯蒂亚国际物理中心、普林斯顿大学物理系和化学系、马克斯普朗克固体化学物理研究所、俄勒冈大学化学与生物化学系和巴斯克科学基金会｜德国、美国和｜第一性原理计算表明,Cu掺杂在热力学上对该材料不利,难以获得有意义的掺杂浓度。计算还显示,在所有掺杂情况下,Cu均定位在不利于超导的带上,更可能使材料呈现铁磁性或反铁磁性,理论计算也支持这一点。｜预印本： arXiv

查尔姆斯理工大学化学化工系｜瑞典｜预印本： arXiv

汉堡大学、汉堡超快成像中心、西北大学、维也纳工业大学和伦敦国王学院｜德国、英国和中国｜预印本： arXiv

北京科技大学材料科学与工程学院和波多黎各大学工程科学与材料系｜中国和美国｜利用统计学方法，推断LK-99具备室温超导性的可能。｜预印本： arXiv

不列颠哥伦比亚大学物理与天文学系和斯图尔特·布鲁森量子物质研究所｜加拿大｜预印本： arXiv

山东大学物理学院晶体材料国家重点实验室｜中国｜预印本： arXiv

美国海军研究实验室计算材料科学中心｜美国｜预印本： arXiv

美国西北大学材料科学与工程系和波特兰州立大学机械与材料工程系｜美国｜预印本： arXiv

索菲亚大学｜预印本： ChemRxiv

伦敦国王学院｜英国｜预印本： arXiv

中国科学院沈阳金属研究所和中国科学技术大学材料科学与工程学院｜中国｜预印本： arXiv 正刊： PHYSICAL REVIEW B

印度理工学院｜印度｜预印本： arXiv

波兰科学院物理研究所｜波兰｜预印本： arXiv

北京科技大学材料科学与工程学院｜中国｜预印本： arXiv

美国伍斯特理工学院｜美国｜预印本： arXiv

日本京都大学｜日本｜预印本： arXiv

美国爱荷华大学｜美国｜预印本： arXiv

英国帝国理工学院材料系｜英国｜正刊： ACS Energy Letters

西湖大学，圣彼得堡自旋光学实验室及德克萨斯大学达拉斯分校物理系和纳米技术研究｜正刊： Materials Today

四川师范大学｜中国｜预印本： arXiv

加州大学洛杉矶分校｜美国｜预印本： ChemRxiv

西湖大学｜中国｜预印本： SSRN 正刊： Materials Today Communications

美国爱荷华州立大学 材料科学与工程系｜美国｜预印本： arXiv

剑桥大学、日本东北大学、苏恰瓦史蒂芬大帝大学、巴斯克地区大学、西班牙材料物理中心和多诺斯蒂亚国际物理中心｜预印本： arXiv

密歇根州立大学、普林斯顿大学、哥伦比亚大学和密歇根大学安娜堡分校｜美国｜介绍了一种以六角晶体结构结晶名为HP-BaCoO3的新材料，认为它是一种冒充超导体的铁磁性材料的例子，甚至表现出部分悬浮的特性。随后北京大学的研究发现LK-99实际上表现出铁磁性行为，且LK-99可以展示类似于HP-BaCoO3中所观察到的部分“悬浮”现象。因此在LK-99和HP-BaCoO3的磁性行为之间进行类比，以表明后者也是铁磁性的，而不是超导体。｜正刊： J. Am. Chem. Soc.

中国科学院磁性材料与装置重点实验室、浙江省磁性材料及应用技术重点实验室、中科院宁波材料技术与工程研究所和中国科学院大学材料科学与光电工程中心｜中国｜预印本： arXiv

中国科学院磁性材料与器件重点实验室｜预印本： arXiv

维也纳大学,博洛尼亚大学｜预印本： arXiv

西班牙能源环境和技术研究中心，亚美尼亚国家科学院物理研究所，美国查普曼大学量子研究所｜预印本： ResearchGate

大韩民国｜预印本： SSRN

武汉大学｜预印本： arXiv

中国｜预印本： arXiv

西班牙巴塞罗那自治大学｜正刊：物理

中国｜预印本： ChinaXiv

北欧理论物理学研究所、康涅狄格大学和劳伦斯伯克利国家实验室｜预印本： arXiv

诺丁汉大学、美国国家标准技术研究院和劳伦斯伯克利国家实验室｜英国美国｜预印本： arXiv

北京航空航天大学｜中国｜正刊： Nano Letters

中正大学物理所、台北科技大学光电所｜台湾｜论证超导体的最高温只出现在272K,此为蓝道能阶的限制，严格证明LK-99不具室温超导。｜正刊： Fundamental Journal of Modern Physics

## 基本资料

- 域：3D结构
- CASNo：none
- 化学式：Pb10-xCux(PbO4)6O 0.93
- CrystalStruct：六方晶系
- SpaceGroup：P63/m, No. 176
- LattConst_a：9.843 Å
- LattConst_c：7.428 Å
- UnitCellVolume：623.2 Å3
- UnitCellFormulas：1
- 类型：高温超导体
- OtherCpds：黄铅矿，磷化亚铜